iS t OBSERVATIONS SUR LA; PHYSIQUE* 



bon , il rcpndit long-tems une odeur d'arfenic. Sa chaux metal- 

 lique verdoyoit legeiemenr, & pefoit 1038. 



i ) Apres la reduction , le regale paruc d'un blanc jaune, pefant 

 594 , femi-ductile , rres-attirable a l'aimanc, & fort refradaire. 



/) Fondu de nouveau avec du foufre , il fe trouva pefer Si 6 , 

 dont la moitie calcinee jufqu'a. ce quelle verdit , puis unie , par 

 le fecours du feu , avec l'autre partie encore fulphuree , & pefant 

 alors 509, obeitToit a peine a l'aimant. Apres quatre heures de 

 calcination , pendant laquelle il s'exhala beaucoup d'arfenic par 

 l'inrermede du phlogiftique , la poudre acquit une couleur cendree, 

 peu veite , du poids de 569. Cette poudre etant reduite, fournit 

 un resale rouge a la furface , d'un blanc cendre dans la callure , 

 tres-fragile , egal a 452 , &c pefant fpecifiquement 7>i75°- 



g) Ce regule, mineralile, pour la troifieme fois , avec du foufre , 

 fut traite comme ci-devant. Sur la fin , on y ajouta de la poudre 

 de charbon, jufqu'a ce qu'il ne parut plus aucun veftige d'atfenic, 

 ce qui exigea une violente calcination de douze heures. La poudre 

 reftante pefoit 3(34, 8c etoit d'une couleur cendree verdatre. Le re- 

 gule qui en provint , apres une reduction qui dura trois -quarts- 

 d'heure, dans un foumeau de forge 011 j'entretenois un ties -grand 

 feu, etoit fi refradtaire , qu'il s'etoit aggrege imparfaitement entre 

 les fcories couleur d'hyacinthe , & ne put meme fe reduire en glo- 

 bule a ce degre de chaleur , par l'addition du borax. Sa gravite 

 abfolue etoit 180; fa gravite fpecifique , S,6666 ; il adheroit for- 

 tement a l'aimant , a toute forte de fer ; fes parties s'attiroient 

 mutuellement; il etoit d'ailleurs fi dudtile, que d'un globule qui 

 avoit au-plus une ligne de diametre, on pouvoit forger une lame 

 de plus de trois lignes de largeur. Sa couleur etoit d'un blanc 

 rougeatre, &: fa fradture tenace ; fa difiblution , dans l'alkali vo- 

 latif, bleue; & celle dans l'acide nitreux, d'un verd fonce. Cent 

 parties de ce regule , reduites en lamines a coups de rnarteau , apres 

 une calcination de quatre heures , fe recouvrirent d'une efpece de 

 croute martiale , fous laquelle etoient une poudre verte , Sc inte- 

 rieurement un noyau compofe d'atomes regulins , qui n'avoient 

 fubi aucun changement : le poids avoit augmentcde 5. Cette ma- 

 tiere pulverifee prit une couleur d'un brun verdatre ; & apres une 

 nouvelle calcination de quatre heures , elle forma une croute fra- 

 gile , noiiatre, adherente au fond du vaifieau, tres- amiable a. l'ai- 

 mant , & pefant 100. Cette croute, reduite en poudre, ayant ete 

 torrefiee pendant trois heures avec de la poufiiere de charbon , ne 

 manifefta aucun veftige d'arfenic, &c conferva fa vertu magnetique: 

 elle pefoit alors 105 ? &c avoit peu change de couleur. Tenue en 

 fufion, pendant une heure, avec la chaux & le borax, elle donna, 



un 



